## Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila

### NN 122/1999 (23.11.1999.), Naredba o homologaciji sigurnosnih stakala i gradiva za stakla namijenjenih za ugradbu na cestovna vozila

# DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13. stavak 2., članka 17. stavak 2. i članka 23. stavak
4. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

## NAREDBU

### O HOMOLOGACIJI SIGURNOSNIH STAKALA I GRADIVA ZA STAKLA NAMIJENJENIH ZA UGRADBU NA CESTOVNA VOZILA

I. PODRUČJE PRIMJENE

1. Sigurnosna stakla (staklene plohe) i gradiva za stakla namijenjena
za ugradbu na cestovnim motornim vozilima i njihovim prikolicama moraju
biti homologirana sukladno ovoj naredbi.

2. Odredbe ove naredbe odnose se na sigurnosna stakla i gradiva za stakla
namijenjena za ugradbu kao vjetrobranska ili druga stakla ili kao pregrade
na motornim vozilima i njihovim prikolicama, isključujući stakla za uređaje
za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju i stakla za instrumetnu ploču,
posebna neprobojna stakla te gradiva koja nisu stakla.

Odredbe se ne odnose se na ugradbu sigurnosnih stakala i gradiva za
stakla na motornim vozilima i njihovim prikolicama niti na dvostruke prozore.

II. ZAHTJEVI

3. Opći zahtjevi

3.1 Sva stakla, uključujući i stakla za izradbu vjetrobranskog stakla,
moraju biti takva da u slučaju rasprsnuća opasnost od tjelesnih ozljeda
bude što je moguće manja. Staklo mora biti dostatno otporno u uvjetima
uobičajenoga prometa te prema atmosferskim i temperaturnim uvjetima, kemijskomu
djelovanju, izgaranju i grebenju.

3.2 Osim toga, sigurnosno staklo mora biti dovoljno providno, ne smije
uzrokovati bilo kakvo zamjetno izobličenje objekata promatranih kroz vjetrobransko
staklo niti doprinositi bilo kakvoj zabuni u bojama koje se upotrebljavaju
za signalizaciju i signale u cestovnome prometu. U slučaju rasprsnuća vjetrobranskog
stakla vozač mora još uvijek moći vidjeti put dostatno jasno da može prikočiti
i sigurno zaustaviti svoje vozilo.

4. Posebni zahtjevi

Svi tipovi sigurnosnog stakla moraju ovisno o kategoriji kojoj pripadaju
zadovoljiti sljedeće posebne zahtjeve:

4.1 za kaljena vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku 4. Pravilnika
ECE R 43.00.

4.2 za ostala jednolično kaljena stakla, zahtjeve dane u dodatku 5.
Pravilnika ECE R 43.00.

4.3 za obična slojevita vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku
6. Pravilnika ECE R 43.00.

4.4 za ostala obična slojevita stakla, zahtjeve dane u dodatku 7. Pravilnika
ECE R 43.00.

4.5 za obrađena slojevita vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku
8. Pravilnika ECE R 43.00.

4.6 za sigurnosna stakla prevučena plastikom (polimerom), osim navedenih
zahtjeva, zahtjeve dane u dodatku 9. Pravilnika ECE R 43.00.

4.7 za staklenoplastična (staklenopolimerna) vjetrobranska stakla, zahtjeve
dane u dodatku 10. Pravilnika ECE R 43.00.

4.8 za staklenoplastična (staklenopolimerna) sigurnosna stakla različita
od vjetrobranskih, zahtjeve dane u dodatku 11. Pravilnika ECE R 43.00.

4.9 za dvostruka stakla, zahtjeve dane u dodatku 12. Pravilnika ECE
R 43.00.

IV. ISPITIVANJE SIGURNOSNOG STAKLA

5. Ispitivanje sigurnosnog stakla u smislu ove naredbe može provoditi
samo ovlašteni laboratorij prema zahtjevima Pravilnika broj 43 Ekonomskog
povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu, s izmjenama i dopunama koje
su stupile na snagu do 31. ožujka 1987. 1 godine, koji je dodatak
Ženevskom sporazumu iz 1958. o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju
i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila (u
daljnjem tekstu: Pravilnik ECE R 43.00.

6. Pravilnik ECE R 43.00 u izvorniku dostupan je u normoteci Državnog
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Pročišćeni tekst dijelova tog pravilnika
dan je u prijevodu na hrvatski jezik u prilogu 1. ove naredbe.

V. HOMOLOGACIJA SIGURNOSNOG STAKLA

7. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo provodi homologaciju
sigurnosnog stakla smislu ove naredbe prema Pravilniku ECE R 43.00.

VI. PROVJERA SUKLADNOSTI

8. Provjera sukladnosti vozila sa zahtjevima ove naredbe provodi se
prema postupku koji je propisan Pravilnikom o homologaciji vozila ("Narodne
novine" broj 82/96, 107/96, 79/97, 132/97, 58/98, 59/99 i 64/99).

VIII. PRIMJENA

9. Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

10. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o
obaveznoj homologaciji sigurnosnih stakala za motornih vozila i njihove
prikolice ("Narodne novine" br. 53/91).

Klasa: 011-02/99-02/12
Urbroj: 558-04/7-99-1
Zagreb, 15. listopada 1999.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
**dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,** v. r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 ECE dokumenti u kojima je objavljen tekst pravilnika:

E/ECE/324 - E/ECE/TRANS/505Rev.1/ Add.42 / Rev. 1 (Preradba 1., stupila
na snagu 31. ožujka 1987.)

PRILOG 1

"JEDNAKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA HOMOLOGACIJU SIGURNOSNIH
STAKALA I GRADIVA ZA STAKLA1"
s izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do 31. ožujka 1987. u prijevodu
na hrvatski jezik

**Pravilnik ECE R 43.00**

Prijevod sadrži ove dijelove pravilnika:

Točka 1. Područje primjene

Točka 2. Definicije

Točka 3. Zahtjev za homologaciju

Točka 4. Oznake

Točka 5. Homologacija

Točka 6. Opći zahtjevi

Točka 7. Posebni zhtjevi

Točka 8. Ispitivanja

Točka 9. Preinaka ili proširenje homologacije tipa sigurnosnog stakla

Točka 10. Sukladnost proizvodnje

Točka 13. Potpuna obustava proizvodnje

*Dodaci:*

Dodatak 1: Izjava koja se odnosi na izdanu homologaciju (ili proširenu,
odbijenu ili povučenu homologaciju ili potpunu obustavu proizvodnje) tipa
sigurnosnog stakla u skladu s Pravilnikom br. 43

Dodatak 2: Raspored homologacijskih oznaka

Dodatak 17: Provjera sukladnosti proizvodnje
\_\_\_\_\_\_\_\_
(1) Naslov izvornika na engleskome jeziku:
UNIFORM PROVISION CONCERNING THE APPROVAL OF SAFETY GLANZING AND GLANZING
MATERIAL

1. PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj pravilnik primjenjuje se na sigurnosna stakla i gradiva za stakla
namijenjena za ugradbu kao vjetrobranska ili druga stakla ili kao pregrade
na motornim vozilima i njihovim prikolicama, isključujući stakla za uređaje
za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju i stakla za instrumetnu ploču,
posebna neprobojna stakla te gradiva koja nisu stakla.

Ovaj pravilnik ne odnosi se na ugradbu sigurnosnih stakala i gradiva
za stakla na motornim vozilima i njihovim prikolicama niti na dvostruke
prozore.

2. DEFINICIJE

U smislu ovoga pravilnika:

2.1. "Kaljeno staklo" (prednapregnuto staklo) označuje jednoslojno
staklo koje je podvrgnuto posebnoj obradbi radi povećanja njegove mehaničke
čvrstoće i sposobnosti fragmentacije pri rasprsnuću.

2.2. "Slojevito staklo" (laminirano staklo) označuje staklo
koje se sastoji od dva ili više slojeva stakla međusobno povezanih jednim
ili više plastičnih međuslojeva; ono može biti:

2.2.1 "obično", kad ni jedan od slojeva od kojih je sastavljeno
staklo nije obrađen

2.2.2 "obrađeno", kad je barem jedan od slojeva od kojih je
sastavljeno staklo podvrgnut posebnoj obradbi radi povećanja njegove mehaničke
čvrstoće i sposobnosti fragmentacije pri rasprsnuću.

2.3. "Sigurnosno staklo prevučeno plastikom" označuje staklo
koje odgovara definiciji iz točke 2.1 ili 2.2 prevučeno slojem plastike
(polimera) s njegove unutarnje strane.

2.4 "Staklenoplastično sigurnosno staklo" (staklenopolimerno
staklo) označuje slojevito staklo koje se sastoji od jednog sloja stakla
i jednog ili više slojeva plastike (polimera), od kojih barem jedan predstavlja
međusloj. Sloj (slojevi) plastike mora(ju) biti s unutarnje strane kad
je staklo ugrađeno u vozilo.

2.5 "Skupina vjetrobranskih stakala" označuje skupinu vjetrobranskih
stakala različitih veličina i oblika podvrgnutih jednomu ispitivanju mehaničkih
svojstava, načina fragmentacije i ponašanja pri ispitivanju otpornosti
na atmosferske utjecaje.

2.5.1 "Ravno vjetrobransko staklo" označuje vjetrobransko
staklo s nazivnom zakrivljenošću kod koje visina jednog odsječka nije veća
od 10 mm po dužinskome metru.

2.5.2 "Zakrivljeno vjetrobransko staklo" označuje vjetrobransko
staklo s nazivnom zakrivljenošću kod koje je visina jednog odsječka veća
od 10 mm po dužinskome metru.

2.6 "Dvostruki prozor" označuje sklop od dva stakla odvojeno
ugrađena u istom otvoru na vozilu.

2.7 "Dvostruko staklo" označuje sklop od dva stakla trajno
spojena u proizvodnji i odvojena ujednačenim razmakom.

2.7.1 "Simetrično dvostruko staklo" označuje dvostruko staklo
kod kojeg su oba stakla istoga tipa (kaljena, slojevita, itd.).

2.7.2 "Asimetrično dvostruko staklo" označuje dvostruko staklo
kod kojeg su stakla različita tipa (kaljena, slojevita itd.) ili imaju
različite glavne i/ili sporedne značajke.

2.8 "Glavna značajka" znači značajku koja znatno mijenja optička
i/ili mehanička svojstva stakla na način koji nije bez značenja za primjenu
stakla na vozilu. Taj pojam obuhvaća također trgovački i zaštitni znak.

2.9 "Sporedna značajka" označuje značajku koja može mijenjati
optička i/ili mehanička svojstva stakla na način koji je od značenja za
primjenu stakla na vozilu. Opseg takve promjene procjenjuje se indeksima
teškoće.

2.10 Naziv "indeksi teškoće" obuhvaća sustav dvostupanjske
razradbe koji se primjenjuje na promjene svake sporedne značajke opažene
u praksi. Promjena s indeksa "1" na indeks "2" označuje
potrebu za dodatnim ispitivanjima.

2.11 "Razvijena površina vjetrobranskog stakla" označuje najmanju
pravokutnu površinu od koje se može napraviti vjetrobransko staklo.

2.12 "Kut nagiba vjetrobranskog stakla" označuje kut između
okomitoga pravca i pravca koji prolazi kroz gornji i donji rub vjetrobranskog
stakla; oba pravca nalaze se u okomitoj ravnini koja sadrži i uzdužnu os
vozila.

2.12.1 Mjerenje kuta nagiba izvodi se na vozilu koje stoji na tlu i,
kod vozila za prijevoz putnika, vozilo treba biti spremno za vožnju, napunjeno
gorivom, rashladnom tekućinom i mazivom, s alatom i zamjenskim kotačima
(ako ih je proizvođač predvidio kao uobičajenu opremu); poželjno je uzeti
u račun i masu vozača te, kod vozila za prijevoz putnika, masu jednoga
putnika na prednjemu sjedalu, smatrajući da su mase vozača i putnika 75
± 1 kg za svakog.

2.12.2 Vozila koja su opremljena hidropneumatskim, hidrauličkim ili
pneumatskim ovjesom ili uređajem za automatsko namještanje najmanje visine
od tla ovisno o opterećenju, treba ispitati u uobičajenim uvjetima vožnje
koje je odredio proizvođač.

2.13 "Visina odsječka h" označuje najveći razmak, mjereno
približno okomito na staklenu površinu, koji razdvaja unutarnju površinu
stakla od ravnine koja prolazi kroz krajeve stakla (vidi sliku 1. u dodatku
11.).

2.14 "Tip stakla" označuje stakla, kako su određena u točkama
2.1 do 2.4 koja ne pokazuju značajne razlike, osobito s obzirom na glavne
i sporednne značajke dane u dodacima 4. do 12.:

2.14.1 Iako promjena glavnih značajka podrazumijeva da je proizvod novoga
tipa, prihvaća se u određenim slučajevima da promjena oblika i mjera ne
zahtijeva provođenje svih ispitivanja. Stakla se mogu razvrstati za pojedina
ispitivanja propisana u pojedinačnim dodacima ako je očigledno da imaju
slične glavne značajke.

2.14.2 Stakla koja pokazuju razlike samo s obzirom na sporedne značajke
mogu se smatrati da su istoga tipa: određena ispitivanja mogu se provesti
na uzorcima tih stakala ako je provedba takvih ispitivanja izričito predviđena
u uvjetima ispitivanja.

2.15 "Zakrivljenost r" označuje približnu vrijednost najmanjega
polumjera zakrivljenosti vjetrobranskog stakla mjereno u području najveće
zakrivljenosti.

3. ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU

3.1 Zahtjev za homologaciju tipa stakla mora podnijeti proizvođač sigurnosnog
stakla ili njegov pravovaljano opunomoćeni predstavnik u zemlji u kojoj
se podnosi zahtjev.

3.2 Zahtjev za svaki tip sigurnosnog stakla mora biti praćen niženavedenim
dokumentima u tri primjerka, i ovim pojedinostima:

3.2.1 tehničkim opisom sa svim glavnim i sporednim značajkama i

3.2.1.1 za stakla različita od vjetrobranskih, shemama na formatu koji
nije veći od formata A4, ili presavijenom na taj format, koje prikazuju:

- najveću površinu

- najmanji kut između dva susjedna ruba stakla

- najveću visinu odsječka, ako se primjenjuje

3.2.1.2 za vjetrobransko staklo

3.2.1.2.1 popisom modela vjetrobranskih stakala za koje se traži homologacija,
s navedenim nazivom proizvođača vozila, tipom i kategorijom vozila

3.2.1.2.2 crtežima u omjeru 1:1 za kategoriju vozila M1 i u omjeru 1:1
ili 1:10 za ostale kategorije vozila i sheme vjetrobranskih stakala i njihov
položaj na vozilu s dostatno pojedinosti da se pokaže:

3.2.1.2.2.1 položaj vjetrobranskog stakla u odnosu na R točku vozačeva
sjedala, ako se primjenjuje

3.2.1.2.2.2 kut nagiba vjetrobranskog stakla

3.2.1.2.2.3 kut nagiba naslona sjedala

3.2.1.2.2.4 položaj i veličina područja u kojima se provjeravaju optička
svojstva i, eventualno, površinu podvrgnutu diferencijalnomu kaljenju

3.2.1.2.2.5 razvijenu površinu vjetrobranskog stakla

3.2.1.2.2.6 najveću visinu odsječka vjetrobranskog stakla

3.2.1.2.2.7 zakrivljenost vjetrobranskog stakla (samo radi razvrstavanja
vjetrobranskih stakala)

3.2.1.3 za dvostruka stakla, shemama na formatu koji nije veći od formata
A4, ili presavijenom na taj format, koje prikazuju, osim podataka iz točke
3.2.1.1:

- tip svakog stakla

- tip sredstva za brtvljenje (organsko, staklo-staklo / kovina -.kovina)

- nazivnu širinu razmaka između stakala.

3.3 Osim toga, podnositelj zahtjeva za homologaciju treba dostaviti
za ispitivanje dostatan broj komada i uzoraka obrađenog stakla odgovarajućih
modela, koji se po potrebi određuje u dogovoru s tehničkom službom odgovornom
za homologacijska ispitivanja.

3.4 Mjerodavna ustanova mora provjeriti postojanje zadovoljavajućih
dogovora radi osiguranja djelotvorna nadzora nad sukladnošću proizvodnje
prije izdavanja homologacije tipa.

4. OZNAKE

4.1 Svako sigurnosno staklo, uljučujući i uzorke i ispitne komade dostavljene
na homologaciju, mora nositi tvornički ili zaštitni znak. Ta oznaka mora
biti jasno čitljiva i neizbrisiva.

5. HOMOLOGACIJA

5.1 Ako uzorci koji su dostavljeni na homologaciju ispunjavaju zahtjeve
iz točaka 6. do 8. ovoga pravilnika, mora se izdati homologacija za odgovarajući
tip sigurnosnog stakla.

5.2 Svakomu homologiranom tipu određenom u dodacima 5., 7., 11. i 12.
ovoga pravilnika ili, kod vjetrobranskih stakala, svakoj homologiranoj
skupini mora se dodijeliti homologacijski broj. Njegove prve dvije znamenke
(sada 00 za Pravilnik u njegovu izvornome obliku) moraju označivati broj
niza najnovijih izmjena ili dopuna koji sadrži najnovije tehničke izmjene
ili dopune toga pravilnika objavljene do vremena izdavanja homologacije.
Jedna ugovorna strana ne smije označiti istim brojem drugi tip ili drugu
skupinu sigurnosnih stakala.

5.3 Obavijest o homologaciji, proširenju homologacije ili o odbijanju
homologacije određenoga tipa sigurnosnog stakla prema ovomu pravilniku
mora biti dostavljena stranama u Ženevskome sporazumu iz 1958. godine koje
primjenjuju ovaj pravilnik u obliku formulara koji je u skladu s modelom
danim u dodatku 1. i njegovim dopunama ovoga pravilnika.

5.3.1 Za vjetrobranska stakla uz izjavu o homologaciji prilaže se i
dokument u kojemu se navodi svaki pojedini model vjetrobranskog stakla
iz homologirane skupine, zajedno sa značajkama skupine prema dopuni 8.
dodatka 1.

5.4 Na svako sigurnosno staklo i dvostruko staklo koje je sukladno tipu
stakla koje je homologirano prema ovomu pravilniku, osim oznake propisane
u točki 4.1, mora se tako da bude vidljiva postaviti međunarodna homologacijska
oznaka. Također, na svako staklo koje je sastavni dio dvostrukog stakla
može se postaviti dodijeljena odgovarajuća homologacijska oznaka.

Ta homologacijska oznaka sastoji se od:

5.4.1 kružnice oko slova "E", iza kojeg se nalazi razlikovni
broj države koja je odobrila homologaciju  1

5.4.2 broja ovoga pravilnika, iza kojeg se nalazi slovo R, crtice i
homologacijskoga broja koji su postavljeni desno od kružnice navedene u
točki 5.4.1.

5.5 Sljedeći dodatni simboli moraju se postaviti u blizini gore navedene
homologacijske oznake:

5.5.1 za vjetrobransko staklo:

I. za kaljeno staklo (I/P ako je prevučeno)2

II. za obično slojevito staklo (II/P ako je prevučeno)2

III. za kaljeno slojevito staklo (III/P ako je prevučeno)2

IV. za staklenoplastično sigurnosno staklo.

5.5.2 V. za stakla koja su različita od vjetrobranskih i na koja se
odnose odredbe iz točke 9.1.4.2 u dodatku 3.

5.5.3 VI. za dvostruko staklo

5.5.4 VII. za jednolično kaljena stakla koja se mogu upotrijebiti kao
vjetrobranska stakla na sporim vozilima koja po konstrukciji ne mogu prijeći
30 km/h.

5.6 Homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva i neizbrisiva.

5.7 U dodatku 2. ovoga pravilnika prikazani su primjeri izgleda homologacijskih
oznaka.

\_\_\_\_\_\_\_\_
1 1 za Njemačku, 2 za Francusku, 3 za Italiju,
4 za Nizozemsku, 5 za Švedsku, 6 za Belgiju, 7 za Mađarsku, 8 za Češku
Republiku, 9 za Španjolsku, 10 za Jugoslaviju, 11 za Ujedinjeno Kraljevstvo,
12 za Austriju, 13 za Luksemburg, 14 za Švicarsku, 15 (prazno), 16 za Norvešku,
17 za Finsku, 18 za Dansku, 19 za Rumunjsku, 20 za Poljsku, 21, za Portugal,
22 za Rusku Federaciju, 23 za Grčku, 24 (prazno), 25 za Hrvatsku, 26 za
Sloveniju, 27 za Slovačku, 28 za Bjelorusiju, 29 za Estoniju, 30 (prazno),
za Bosnu i Hercegovinu, 32 - 36 (prazno) i 37 za Tursku. Iduće brojeve
po redu treba dodjeljivati ostalim državama po kronološkome redu po kojem
one potvrđuju Sporazum o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i
međusobno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila ili
po kojemu se one slažu s tim sporazumom, a tako određeni brojevi biti će
priopćeni od strane Glavnoga tajništva Ujedinjenih naroda ugovornim stranama
u tome sporazumu.

2Kao što je određeno u točki 2.3.

6. OPĆI ZAHTJEVI

6.1 Sva stakla, uključujući i stakla za izradbu vjetrobranskog stakla,
moraju biti takva da u slučaju rasprsnuća opasnost od tjelesnih ozljeda
bude što je moguće manja. Staklo mora biti dostatno otporno u uvjetima
uobičajenoga prometa te prema atmosferskim i temperaturnim uvjetima, kemijskomu
djelovanju, izgaranju i grebenju.

6.2 Osim toga, sigurnosno staklo mora biti dovoljno providno, ne smije
uzrokovati bilo kakvo zamjetno izobličenje objekata promatranih kroz vjetrobransko
staklo niti doprinositi bilo kakvoj zabuni u bojama koje se upotrebljavaju
za signalizaciju i signale u cestovnome prometu. U slučaju rasprsnuća vjetrobranskog
stakla vozač mora još uvijek moći vidjeti put dostatno jasno da može prikočiti
i sigurno zaustaviti svoje vozilo.

7. POSEBNI ZAHTJEVI

Svi tipovi sigurnosnog stakla moraju ovisno o kategoriji kojoj pripadaju
zadovoljiti sljedeće posebne zahtjeve:

7.1 za kaljena vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku 4.

7.2 za ostala jednolično kaljena stakla, zahtjeve dane u dodatku 5.

7.3 za obična slojevita vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku
6.

7.4 za ostala obična slojevita stakla, zahtjeve dane u dodatku 7.

7.5 za obrađena slojevita vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku
8.

7.6 za sigurnosna stakla prevučena plastikom, osim navedenih zahtjeva,
zahtjeve dane u dodatku 9.

7.7 za staklenoplastična vjetrobranska stakla, zahtjeve dane u dodatku
10.

7.8 za staklenoplastična sigurnosna stakla različita od vjetrobranskih,
zahtjeve dane u dodatku 11.

7.9 za dvostruka stakla, zahtjeve dane u dodatku 12.

8. ISPITIVANJA

8.1 Sljedeća su ispitivanja propisana u ovome pravilniku:

8.1.1 Ispitivanje fragmentacije

Cilj je ispitivanja :

8.1.1.1 provjeriti jesu li fragmenti i krhotine nastali lomljenjem stakla
takvi da je rizik od ozljede sveden na najmanju mjeru te

8.1.1.2 kod vjetrobranskih stakala, provjeriti preostalu vidljivost
nakon rasprsnuća.

8.1.2 Ispitivanje mehaničke čvrstoće

8.1.2.1 Ispitivanje udarom kugle

Postoje dva oblika ispitivanja, jedan u kojemu se upotrebljava kugla
od 227 g i drugi u kojemu se upotrebljava kugla od 2 260 g.

8.1.2.1.1 Ispitivanje kuglom od 227 g: cilj je ovog ispitivanja određivanje
prianjanja međusloja u slojevitome staklu kao i mehaničke čvrstoće jednolično
kaljenog stakla.

8.1.2.1.2 Ispitivanje kuglom od 2 260 g: cilj je ovog ispitivanja određivanje
otpornosti slojevitog stakla na prodiranje kugle.

8.1.2.2 Ispitivanje modelom glave

Cilj ovog ispitivanja je provjeriti zadovoljava li staklo zahtjeve s
obzirom na ublažavanje posljedica udara glavom u vjetrobransko staklo,
druga slojevita stakla ili staklenoplastična sigurnosna stakla i dvostruka
stakla koja se upotrebljavaju na bočnim prozorima.

8.1.3 Otpornost prema utjecajima okoline

8.1.3.1 Ispitivanje otpornosti na grebenje

Cilj je ovog ispitivanja određivanje prelazi li otpornost sigurnosnog
stakla određenu vrijednost.

8.1.3.2 Ispitivanje otpornosti na visoku temperaturu

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti da pri izlaganju visokim temperaturama
u duljem razdoblju ne dolazi do stvaranja mjehurića ili drugih nedostataka
u međusloju slojevitog stakla ili staklenoplastičnog sigurnosnog stakla.

8.1.3.3 Ispitivanje otpornosti prema zračenju

Cilj je ovog ispitivanja odrediti dolazi li pri izlaganju slojevitih,
staklenoplastičnih sigurnosnih ili sigurnosnih stakala prevučenih plastikom
zračenju u duljem razdoblju do znatnijeg smanjenja propuštanja svjetlosti
ili do znatnije promjene boje stakla.

8.1.3.4 Ispitivanje otpornosti na vlagu

Cilj je ovog ispitivanja odrediti hoće li slojevita, staklenoplastična
sigurnosna ili sigurnosna stakla prevučena plastikom bez znatnijega pogoršanja
izdržati djelovanje duljeg izlaganja atmosferskoj vlazi.

8.1.3.5 Ispitivanje otpornosti na promjene temperature

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti hoće li plastika koja se uporebljava
u sigurnosnim staklima, kao što je određeno u točkama 2.3 i 2.4, bez znatnijega
pogoršanja izdržati djelovanje duljeg izlaganja krajnjim temperaturama.

8.1.4 Optičke značajke

8.1.4.1 Ispitivanje propuštanja svjetlosti

Cilj je ovog ispitivanja odrediti prelazi li uobičajeno propuštanje
svjetlosti sigurnosnog stakla određenu vrijednost.

8.1.4.2 Ispitivanje optičkog izobličenja

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti da izobličenja slika objekata koji
se vide kroz vjetrobransko staklo nisu takva da lako mogu dovesti do zabune
vozača.

8.1.4.3 Ispitivanje izdvajanja sekundarnog lika

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti da kutno razdvajanje primarnog i
sekundarnog lika ne prelazi određenu vrijednost.

8.1.4.4 Ispitivanje prepoznavanja boja

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti da nema opasnosti zamjene boja koje
se vide kroz vjetrobransko staklo.

8.1.5 Ispitivanje ponašanja pri gorenju (vatrootpornosti)

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti ima li unutarnja površina sigurnosnog
stakla kako je određeno u točkama 2.3 i 2.4 dostatnu malu brzinu izgaranja.

8.1.6 Ispitivanje otpornosti na kemijska sredstva

Cilj je ovog ispitivanja provjeriti je li unutarnja površina sigurnosnog
stakla kako je određeno u točkama 2.3 i 2.4 otporna na djelovanje izlaganja
kemijskim sredstvima koja mogu biti prisutna ili koja se upotrebljavaju
na vozilu (npr. sredstva za čišćenje itd.) bez vidljiva oštećenja.

8.2 Ispitivanja propisana za stakla kategorija koje su određene u točkama
2.1 do 2.4 ovoga pravilnika

8.2.1 Sigurnosna se stakla podvrgavaju ispitivanjima iz sljedeće tablice
(vidi stranicu 4315).

8.2.2 Sigurnosno staklo bit će homologirno ako zadovoljava sve zahtjeve
propisane odgovarajućim odredbama koje su navedene u sljedećoj tablici
(vidi stranicu 4315).

9. PREINAKA ILI PROŠIRENJE HOMOLOGACIJE TIPA SIGURNOSNOG STAKLA

9.1 Svaka preinaka tipa sigurnosnog stakla ili, kad su u pitanju vjetrobranska
stala, svako dodavanje kojega vjetrobranskog stakla kojoj skupini, mora
biti prijavljeno mjerodavnoj ustanovi koja je homologirala taj tip sigurnosnog
stakla. Ta ustanova može tada:

9.1.1 ili smatrati da nije vjerojatno da će učinjene preinake imati
znatniji nepovoljni učinak i, kada su u pitanju vjetrobranska stakla, da
novi tip pripada homologiranoj skupini vjetrobranskih stakala te da u svakome
slučaju sigurnosno staklo i dalje ispunjava postavljene uvjete

9.1.2 ili zatražiti novo izvješće ovlaštene tehničke službe odgovorne
za ispitivanja.

9.2 Obavješćivanje

9.2.1 Potvrda o homologaciji ili o odbijanju (ili proširenju) mora biti
priopćena postupkom navedenim u točki 5.3 stranama Sporazuma koje primjenjuju
ovaj pravilnik.

9.2.2 Mjerodavna ustanova koja je izdala priširenje homologacije mora
dodijeliti serijski broj svakoj obavijesti o takvome proširenju

10. SUKLADNOST PROIZVODNJE

10.1 Sigurnosno staklo homologirano prema ovomu pravilniku mora biti
proizvedeno u skladu s homologiranim tipom zadovoljavanjem zahtjeva iz
točaka 6., 7. i 8.

10.2 U svrhu provjere zadovoljavanja zahtjeva iz točke 10.1. moraju
se provesti odgovarajuće provjere proizvodnje.

```
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                   Vjetrobrani                                                            Ostala stakla različita
                                Kaljeno            Obično                Obrađeno        Stakleno-                           od vjetrobrana_______________
                                staklo           slojevito               slojevito       plastično              Kaljeno         Slojevito        Stakleno-
Ispitivanja                                        staklo                staklo          staklo                 staklo          staklo           plastično
                                                                                                                                                 staklo
                        ______________________________________________________________________________
                           I        I - P       II        II -P         III      III -P        IV
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fragmentacija           A4 / 2.1   A4 / 2.1        -         -        A8 / 4.1   A8 / 4.1       -               A5 / 2.1          -                 -
Mehanička čvrstoća:
- kugla od 227 g           -          -         A6 / 4.3   A6 / 4.3   A6 / 4.3   A6 / 4.3    A6 / 4.3           A5 / 3.1       A7 / 4.1         A7 7 4
- kugla od 2 260 g         -          -         A6 / 4.2   A6 / 4.2   A6 / 4.2   A6 / 4.2    A6 / 4.2               -             -                -
Ispitivanje modelom
glave1                  A4 / 3.1   A4 / 3.1     A6 / 3.1   A6 / 3.1   A6 / .13   A6 / 3.1   A10 / 3.1               -          A7 / 3.1         A11 / 3.1
Grebenje
- vanjska površina         -          -         A6 / 5.1   A6 / 5.1   A6 / 5.1   A6 / 5.1    A6 / 5.1               -          A6 / 5.1         A6 / 5.1
- unutarnja površina       -       A9 / 2.1        -       A9 / 2.1       -      A9 / 2.1    A9 / 2.1           A9 / 2 2       A9 / 2 2         A9 / 2
Visoka temperatura         -          -         A3 / 5.1   A3 / 5.1   A3 / 5.1   A3 / 5.1    A3 / 5.1               -          A3 / 5.1         A3 / 5
Zračenje                   -       A3 / 6.1     A3 / 6.1   A3 / 6.1   A3 / 6.1   A3 / 6.1    A3 / 6.1               -          A3 / 6.1         A3 / 6
Vlaga                      -       A3 / 7.1     A3 / 7.1   A3 / 7.1   A3 / 7.1   A3 / 7.1    A3 / 7.1           A3 / 7 2       A3 / 7.1         A3 / 7
Propuštanje svjetlosti  A3 / 9.1   A3 / 9.1     A3 / 9.1   A3 / 9.1   A3 / 9.1   A3 / 9.1    A3 / 9.1           A3 / 9.1       A3 / 9.1         A3 / 9.1
Optičko izobličenje     A3 / 9.2   A3 / 9.2     A3 / 9.2   A3 / 9.2   A3 / 9.2   A3 / 9.2    A3 / 9.2           A3 / 9.2 3        -                -
Sekundarni lik          A3 / 9.3   A3 / 9.3     A3 / 9.3   A3 / 9.3   A3 / 9.3   A3 / 9.3    A3 / 9.3           A3 / 9.3 3
Prepoznavanje boja      A3 / 9.4   A3 / 9.4     A3 / 9.4   A3 / 9.4   A3 / 9.4   A3 / 9.4    A3 / 9.4               -             -                -
Otpornost na promjene
temperature                -       A3 / 8.1        -       A3 / 8        -       A3 / 8      A3 / 8             A3 / 8 2       A3 / 8 2         A3 / 8
Otpornost na izgaranje     -       A3 / 10.1       -       A3 / 10       -       A3 / 10     A3 / 10            A3 / 10 2      A3 / 10 2        A3 / 10
Otpornost na kemijska
sredstva                   -       A3 / 11.1       -       A3 / 11       -       A3 / 11     A3 / 11            A3 / 11 2      A3 / 11 2        A3 / 11
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
```

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Ovo ispitivanje mora se također provesti za
dvostruka stakla prema točki 3. dodatka 12. (A12 / 3).

2 Ako je unutarnja strana prevučena plastičnim
gradivom.

3 Ovo ispitivanje se provodi samo na jednolično
kaljenim staklima koja se upotrebljavaju za vjetrobrane na sporim vozilima
čija konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h.

NAPOMENA: Oznaka kao na primjer A4 / 3 upućuje na dodatak
4. i točku 3. toga dodatka gdje su dani opis odgovarajućega ispitivanja
i zahtjevi za prihvaćanje.

10.3 Posjednik homologacije mora posebice:

10.3.1 osigurati postojanje postupka za djelotvoran nadzor nad kakvoćom
proizvoda

10.3.2 imati pristup opremi potrebnoj za provjeru usklađenosti svakoga
homologiranog tipa

10.3.3 osigurati da se rezultati ispitivanja pohranjuju i da priloženi
dokumenti ostaju dostupni određeno vrijeme, koje treba biti određeno u
sporazumu s mjerodavnom ustanovom

10.3.4 analizirati rezultate svakoga tipa ispitivanja u svrhu provjere
i osiguranja nepromjenljivosti značajka proizvoda, imajući u vidu promjene
dopuštene u industrijskoj proizvodnji

10.3.5 osigurati da se za svaki tip proizvoda provedu barem ispitivanja
navedena u dodatku 17. ovoga pravilnika

10.3.6 osigurati da svi uzorci ili ispitni dijelovi koji daju dokaz
o neusklađenosti s razmatranim tipom ispitivanja moraju imati za posljedicu
uzimanje i ispitivanje novih uzoraka. Svi potrebni koraci za ponovno uspostavljanje
usklađenosti odgovarajuće proizvodnje moraju biti poduzeti.

10.4 Mjerodavna ustanova može u bilo koje vrijeme provjeriti metode
nadzora nad sukladnošću koje se primjenjuje u svakoj proizvodnoj jedinici
(vidi točku 1.3 iz dodatka 17. ovoga pravilnika).

10.4.1 Pri svakom nadzoru podaci o ispitivanju i zapisi o proizvodnji
moraju biti dani nadzorniku.

10.4.2 Nadzornik može uzeti slučajne uzorke za ispitivanje u laboratoriju
proizvođača. Najmanji broj uzoraka može biti određen prema rezultatima
proizvođačeve vlastite provjere.

10.4.3 Kad je razina kakvoće nezadovljavajuća ili kad je potrebno provjeriti
valjanost ispitivanja provedenih u primjeni točke 10.4.2, nadzornik može
izabrati uzorke koji će biti poslani tehničkoj ustanovi koja je provela
ispitivanja homologacije tipa.

10.4.4 Mjerodavna ustanova može provesti bilo koja ispitivanja propisana
ovim pravilnikom.

10.4.5 Uobičajena učestalost nadzora mora biti dvaput godišnje. U slučaju
zabilježenih negativnih rezultata za vrijeme jednog od tih pregleda mjerodavna
ustanova mora osigurati poduzimanje svih potrebnih koraka za ponovno uspostavljanje
usklađenosti proizvodnje što je brže moguće.

13. POTPUNA OBUSTAVA PROIZVODNJE

Ako posjednik homologacije potpuno prestane proizvoditi tip sigurnosnog
stakla homologirana u skladu s ovim pravilnikom, on o tome mora obavijestiti
mjerodavnu ustanovu koja je izdala homologaciju. Po primitku odgovarajuće
obavijesti ta mjerodavna ustanova mora o tome obavijestiti ostale strane
Sporazuma iz 1958. godine koje primjenjuju ovaj pravilnik s pomoću obavijesnog
formulara sukladnog modelu u dodatku 1. ovoga pravilnika

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1

(Najveći format: A4 (210 x 297 mm)

![](dodaci/1999/1967-01.gif)

Izjava koja se odnosi na:      izdanu homologaciju
                                           odbijenu homologaciju
                                           povučenu homologaciju
                                           potpunu obustavu proizvodnje

tipa sigurnosnog stakla prema Pravilniku br. 43

Homologacija br.: . . . . . . . Proširenje broj: . . . . . . . . . .
. . .

1. Razred sigurnosnog stakla: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

2. Opis sigurnosnog stakla: molimo pogledati dodatke 1., 2., 3.,

4., 5., 6., 7.1 te u slučaju vjetrobranskog stakla popis prema dodatku
8.

3. Trgovački naziv ili zaštitni znak . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .

4. Naziv i adresa proizvođača: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

5. Ako je potrebno, ime i adresa predstavnika proizvođača: . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Dostavljeno na homologaciju dana: . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .

7. Tehnička ustanova odgovorna za provedbu homologacijskih ispitivanja:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Datum izvještaja o ispitivanju . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

9. Broj izvještaja o ispitivanju: . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Homologacija izdana/odbijena/proširena/povučena1 . . . . . . . .
. . . . . . .

11. Razlog (razlozi) za proširenje homologacije: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

12. Napmene: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Mjesto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Potpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(1) Prekrižite što se ne primjenjuje.
(2) Mjerodavna ustanova

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
1.

                                          KALJENA VJETROBRANSKA STAKLA

*(Glavne i sporedne značajke
prema definiciji u
                                         dodatku 4. ili dodatku 9. Pravilnika
br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . Proširenje broj: . . . . . . . . . .
. . .

Glavne značajke:

Kategorija oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . :

Kategorija debljine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . :

Nazivna debljina vjetrobranskog stakla . . . . . . . . . . . . . . .
. .. :

Vrsta i tip plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . . .
.. . :

Debljina plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . . . .
. . . :

Sporedne značajke:

Vrsta gradiva (polirano staklo,

float-staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . :

Obojenost stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . :

Obojenost plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . . . .
. . :

Ugrađeni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . :

Ugrađeni pojasovi za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) . . . . . . . .
. .. :

Napomene

Priložena dokumentacija: Popis vjetrobranskih stakala (vidi dodatak
8.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
2.

                                JEDNOLIČNO KALJENA STAKLA

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodatku 5. ili dodatku
9. Pravilnika br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . . . . . . . . . Proširenje broj: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Stakla različita od vjetrobranskih (DA/NE) . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . :

Vjetrobransko staklo (vjetrobranska stakla)

za spora vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . :

Kategorija oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . :

Vrsta postupka kaljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . :

Kategorija debljine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . :

Vrsta i tip plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . .. . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . :

Sporedne značajke:

Vrsta gradiva (polirano staklo,

float-staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . :

Obojenost stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . :

Obojenost plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . .. . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . :

Ugrađeni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . :

Ugrađeni pojasovi za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) .. . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . :

Kriteriji za homologaciju:

Najveća površina (za ravno staklo) . . . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . :

Najmanji kut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . :

Najveća razvijena površina (za zakrivljeno staklo) . .. . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . :

Najveća visina odsječka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . :

Bilješke

Priložena dokumentacija: Popis vjetrobranskih stakala (ako se primjenjuje)
(vidi dodatak 8.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
3.

                          SLOJEVITA VJETROBRANSKA STAKLA

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodacima 6., 8. ili
9. Pravilnika br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . . . . . . . .Proširenje broj: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Broj slojeva stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Broj međuslojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Nazivna debljina vjetrobranskog stakla . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Nazivna debljina međusloja (međuslojeva) . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Posebna obrada stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Vrsta i tip međusloja (međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Vrsta i tip plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . :

Sporedne značajke:

Vrsta materijala (polirano staklo,

float-staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost stakla (bezbojno/zatamnjeno) . . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . .. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Ugrađeni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Ugrađeni pojasovi za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . :

Bilješke

Priložena dokumentacija: Popis vjetrobranskih stakala (vidi dodatak
8.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
4.

                    SLOJEVITA STAKLA RAZLIČITA OD VJETROBRANSKIH

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodatku 4. ili dodatku
9. Pravilnika 43)*

Homologacija br.: . . . . . . .. . . . . . . Proširenje broj: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Broj slojeva stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Broj međuslojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Kategorija debljine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Nazivna debljina međusloja (međuslojeva). . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Posebna obrada stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Vrsta i tip međusloja (međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Vrsta i tip plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . :

Debljina plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . .. . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . :

Sporedne značajke:

Vrsta materijala (polirano staklo,

float-staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost medusloja (potpuno/djelomično) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost plastične prevlake (plastičnih prevlaka) . . . . . . . . .
. .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .:

Ugrađeni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . :

Ugrađeni pojasovi za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . :

Bilješke

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
5.

                       STAKLENOPLASTIČNO VJETROBRANSKO STAKLO

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodatku 10. Pravilnika
br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . . . . . . . Proširenje broj: . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Kategorija oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . :

Broj slojeva plastike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Nazivna debljina sloja stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Obrada stakla (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Nazivna debljina vjetrobranskog stakla . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . .  .   .. . . . . :

Nazivna debljina plastičnog međusloja

(plastičnih međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .  .    .. . . . . . :

Vrsta i tip plastičnog međusloja

(plastičnih međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Vrsta i tip sloja vanjskog plastičnog sloja . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . .  . . . . :

Sporedne značajke:

Vrsta materijala (polirano staklo,

float-staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Obojenost stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . .   .  . . . . :

Obojenost plastičnog sloja (plastičnih slojeva) . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

(potpuna/djelomična) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Ugrađeni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  .   .. . . :

Ugrađeni pojasovi za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) . . .. . . . .
. . . . . . . . .  . ... . . :

Bilješke

Priložena dokumentacija: Popis vjetrobranskih stakala (vidi dodatak
8.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
6.

    STAKLENOPLASTIČNA SIGURNOSNA STAKLA
                RAZLIČITA OD VJETROBRANSKIH

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodatku 11. Pravilnika
br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . . . . . . .Proširenje broj: . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Broj slojeva plastike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Debljina staklenoga dijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Obradba staklenoga dijela (DA/NE) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Nazivna debljina sigurnosnog stakla . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . :

Nazivna debljina plastičog međusloja

(plastičnih međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Vrsta i tip plastičog međusloja

(plastičnih međuslojeva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..:

Vrsta i tip vanjskog sloja plastike . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Sporedne značajke:

Vrsta materijala (polirano staklo,

float staklo, ravno vučeno staklo) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Obojenost stakla (bezbojno/zatamnjeno) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . :

Obojenost plastičog sloja (plastičnih slojeva)

(potpuna/djelomična) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Ugrađeni električni električni grijači (DA/NE) . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . :

Ugrađene trake za zatamnjenje/zasjenjenje (DA/NE) . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .  . . :

Napomene

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
7.

                                        DVOSTRUKO STAKLO

*(Glavne i sporedne značajke prema definiciji u dodatku 12. Pravilnika
br. 43)*

Homologacija br.: . . . . . . . . . . . . . Proširenje broj: . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glavne značajke:

Vrsta dvostrukog stakla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Nazivna debljina međuprostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Postupak spajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Tip svakog stakla prema definicijama iz

dodataka 5., 7., 9. ili 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

Priložena dokumentacija:

Jedan prikaz za dva stakla simetričnog dvostrukog stakla u skladu s
dodatkom prema

kojemu su stakla ispitana i homologirana.

Po jedan prikaz za svako staklo asimetričnog dvostrukog stakla u skladu
s dodatkom

prema kojemu su ta stakla ispitana i homologirana.

Napomene

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 1. - DOPUNA
8.

                     POPIS PODATAKA ZA VJETROBRANSKA STAKLA  1

Za svako vjetrobransko staklo koje je obuhvaćeno ovom homologacijom
moraju biti navedene

barem ove pojedinosti:

Prozvođač vozila

Tip vozila

Kategorija vozila

Razvijena površina (F)

Visina odsječka (h)

Zakrivljenost (r)

Kut ugradbe (a)

Kut nagiba naslona sjedala (b)

Koordinate R - točke (A,B,C) u odnosu na sredinu

gornjeg ruba vjetrobranskog stakla.

![](dodaci/1999/1967-02.gif)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Te pojedinosti moraju se priložiti uz dopune
1., 2. (ako se primjenjuju), te 3. i 4. ovoga dodatka.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DODATAK 2

*Kaljena vjetrobranska stakla*

![](dodaci/1999/1967-03.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na kaljeno vjetrobransko staklo
pokazuje da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku
br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj pokazuje
da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 43 u
njegovu izvornome obliku ili s uključenom 1., 2. i/ili 3. izmjenom ili
dopunom, zavisno od slučaja.

*Kaljena vjetrobranska stakla prevučena plastikom*

![](dodaci/1999/1967-04.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na kaljeno vjetrobransko staklo
prevučeno plastikom pokazuje da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj
(E 4) prema Pravilniku br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski
broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika
br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s uključenom 2. i/ili 3. izmjenom
ili dopunom, zavisno od slučaja.

*Obična slojevita vjetrobranska stakla*

![](dodaci/1999/1967-05.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na obično slojevito vjetrobransko
staklo pokazuje da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema
Pravilniku br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj
pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika
br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s uključenom 1., 2. i/ili 3. izmjenom
ili dopunom, zavisno od slučaja.

*Obična slojevita vjetrobranska stakla* *prevučena plastikom*

![](dodaci/1999/1967-06.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na obično slojevito vjetrobransko
staklo prevučeno plastikom pokazuje da je dotični dio bio homologiran u
Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 43 pod homologacijskim brojem 002439.
Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima
Pravilnika br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s uključenom 2. i/ili
3. izmjenom ili dopunom, zavisno od slučaja.

*Obična slojevita vjetrobranska stakla*

![](dodaci/1999/1967-07.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na obrađeno slojevito vjetrobransko
staklo pokazuje da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema
Pravilniku br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj
pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika
br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s uključenom 1., 2. i/ili 3. izmjenom
ili dopunom, zavisno od slučaja.

*Staklenoplastična vjetrobranska stakla*

![](dodaci/1999/1967-08.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na staklenoplastično vjetrobransko
staklo pokazuje da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema
Pravilniku br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj
pokazuje da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika
br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s uključenom 2. i/ili 3. izmjenom
ili dopunom, zavisno od slučaja.

*Stakla različita od vjetrobranskih čiji je koeficijent uobičajenoga
propuštanja svjetlosti manji od 70%*

![](dodaci/1999/1967-09.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na staklo različito od vjetrobranskog
na koje se primjenjuju zahtjevi iz točke 9.1.4.1 dodatka 3. pokazuje da
je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br.
43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj pokazuje da je
homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 43 u njegovu
izvornome obliku ili s uključenom 2. i/ili 3. izmjenom ili dopunom, zavisno
od slučaja.

*Dvostruka stakla čiji je koeficijent uobičajenoga propuštanja svjetlosti
manji od 70 %*

![](dodaci/1999/1967-10.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na dvostruko staklo pokazuje
da je dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku
br. 43 pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj pokazuje
da je homologacija bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 43 u
njegovu izvornome obliku ili s uključenom 1., 2. ili 3. izmjenom ili dopunom.

*Jednolično kaljena stakla koja se upotrebljavaju kao vjetrobranska
stakla na sporim vozilima čija brzina po konstrukciji ne može prijeći 30
km/h*

![](dodaci/1999/1967-11.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na jednolično kaljeno staklo,
predviđeno da se upotrijebi kao vjetrobransko staklo na sporim vozilima
čija brzina po konstrukciji ne može prijeći 30 km/h, pokazuje da je dotični
dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 43 pod homologacijskim
brojem 002439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija bila izdana
sukladno zahtjevima Pravilnika br. 43 u njegovu izvornome obliku ili s
uključenom 1., 2. ili 3. izmjenom i dopunom.

*Stakla različita od vjetrobranskih čiji je koeficijent uobičajenoga
propuštanja svjetlosti 70 % ili veći*

![](dodaci/1999/1967-12.gif)

Gornja homologacijska oznaka postavljena na stakla različita od vjetrobranskih
na koja se odnose zahtjevi iz točke 9.1.4.1 3. dodatka 3. pokazuje da je
dotični dio bio homologiran u Nizozemskoj (E 4) prema Pravilniku br. 43
pod homologacijskim brojem 002439. Homologacijski broj pokazuje da je homologacija
bila izdana sukladno zahtjevima Pravilnika br. 43 u njegovu izvornome obliku
ili s uključenom 1., 2. i/ili 3. izmjenom ili dopunom, zavisno od slučaja.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DODATAK 17.

PROVJERA SUKLADNOSTI PROIZVODNJE

1. DEFINICIJE

U smislu ovoga dodatka sljedeći pojmovi imaju ova značenja:

1.1 Tip proizvoda označuje sva stakla s istim glavnim značajkama.

1.2 Razred debljine označuje sva stakla čiji sastavni dijelovi imaju
istu debljinu unutar dopuštenih odstupanja.

1.3 Proizvodna jedinica označuje sva proizvodna postrojenja za izradbu
jednog ili nekoliko tipova stakala smještena na istome mjestu; proizvodna
jedinica može imati nekoliko proizvodnih linija.

1.4 Smjena označuje razdoblje proizvodnje na istoj proizvodnoj liniji
tijekom jednoga radnog dana.

1.5 Proizvodni ciklus označuje razdoblje neprekinute proizvodnje istoga
tipa proizvoda na istoj proizvodnoj liniji.

1.6 Ps označuje broj stakala istoga tipa proizvedenih u istoj smjeni.

1.7 Pr označuje broj stakala istoga tipa proizvedenih tijekom jednoga
proizvodnog ciklusa.

2. ISPITIVANJA

Stakla se moraju podvrgnuti ovim ispitivanjima:

2.1 Kaljena vjetrobranska stakla

2.1.1 Ispitivanje fragmentacije sukladno odredbama točke 2. dodatka
4.

2.1.2 Ispitivanje propuštanja svjetlosti sukladno odredbama točke 9.1
dodatka 3.

2.1.3 Ispitivanje optičkog izobličenja sukladno odredbama točke 9.2.
dodatka 3.

2.1.4 Ispitivanje odvajanja sekundarnog lika sukladno odredbama točke
9.3 dodatka 3.

2.2 Jednolično kaljena stakla

2.2.1 Ispitivanje fragmentacije sukladno odredbama točke 2. dodatka
5.

2.2.2 Ispitivanje propuštanja svjetlosti sukladno odredbama točke 9.1
dodatka 3.

2.2.3 Za stakla koja se upotrebljavaju kao vjetrobranska stakla:

2.2.3.1 Ispitivanje optičkog izobličenja sukladno odredbama točke 9.2.
dodatka 3.

2.2.3.2 Ispitivanje odvajanja sekundarnog lika sukladno odredbama točke
9.3 dodatka 3.

2.3 Obična slojevita vjetrobranska stakla i staklenoplastična vjetobranska
stakla

2.3.1 Ispitivanje modelom glave sukladno odredbama točke 3. dodatka
6.

2.3.2 Ispitivanja udarom kugle od 2 260 g sukladno odredbama točke 4.2
dodatka 6. i točke 2.2 dodatka 3.

2.3.3 Ispitivanje otpornosti na visoku temperaturu sukladno odredbama
točke 5. dodatka 3.

2.3.4 Ispitivanje propuštanja svjetlosti sukladno odredbama točke 9.1
dodatka 3.

2.3.5 Ispitivanje optičkog izobličenja sukladno odredbama točke 9.2.
dodatka 3.

2.3.6 Ispitivanje odvajanja sekundarnog lika sukladno odredbama točke
9.3 dodatka 3.

2.3.7 Samo za staklenoplastična vjetobranska stakla:

2.3.7.1 Ispitivanje otpornosti na grebenje sukladno odredbama točke
2.1 dodatka 9.

2.3.7.2 Ispitivanje otpornosti na vlagu sukladno odredbama točke 3.
dodatka 3.

2.3.7.3 Ispitivanje otpornosti na kemijska sredstva sukladno odredbama
točke 11. dodatka 3.

2.4 Obična slojevita i staklenoplastična sigurnosna stakla različita
od vjetrobranskih

2.4.1 Ispitivanja udarom kugle od 227 g sukladno odredbama točke 4.
dodatka 7.

2.4.2 Ispitivanje otpornosti na visoku temperaturu sukladno odredbama
točke 5. dodatka 3.

2.4.3 Ispitivanje propuštanja svjetlosti sukladno odredbama točke 9.1
dodatka 3.

2.4.4 Samo za staklenoplastična sigurnosna stakla:

2.4.4.1 Ispitivanje otpornosti na grebenje sukladno odredbama točke
2.1 dodatka 9.

2.4.4.2 Ispitivanje otpornosti na vlagu sukladno odredbama točke 3.
dodatka 3.

2.4.4.3 Ispitivanje otpornosti na kemijska sredstva sukladno odredbama
točke 11. dodatka 3.

2.4.5 Smatrat će se da su gornji uvjeti ispunjeni ako odgovarajuća ispitivanja
provedena na vjetrobranskim staklima istoga sastava.

2.5 Obrađena slojevita vjetrobranska stakla

2.5.1 Osim ispitivanja iz točke 2.3 ovoga dodatka moraju se provesti
i ispitivanja fragmentacije sukladno odredbama točke 4. dodatka 8.

2.6 Stakla prevučena plastikom

Osim ispitivanja koja su navedena u različitim točkama ovoga dodatka
moraju se provesti i ova ispitivanja:

2.6.1 Ispitivanje otpornosti na grebenja sukladno odredbama točke 2.1
dodatka 9.

2.6.2 Ispitivanje otpornosti na vlagu sukladno odredbama točke 3. dodatka
3.

2.6.3 Ispitivanje otpornosti na kemijska sredstva sukladno odredbama
točke 11. dodatka 3.

2.7 Dvostruka stakla

Treba provesti ispitivanja koja su navedena u ovome dodatku za svako
staklo dvostrukog stakla, s istom učestalošću i istim zahtjevima.

3. UČESTALOST I REZULTATI ISPITIVANJA

3.1 Ispitivanje fragmentacije

3.1.1 Ispitivanje

3.1.1.1 Prvi niz ispitivanja na razaranje u svakoj točki udara koje
su propisane ovim pravilnikom mora se provesti u početku proizvodnje svakoga
novog tipa stakla uz uporabu zapisa na fotoosjetljivom papiru u cilju određivanja
najizraženije točke loma.

Međutim, za kaljena vjetrobranska stakla taj niz ispitivanja treba provesti
samo ako godišnja proizvodnja toga tipa stakla prelazi 200 komada.

3.1.1.2 Tijekom proizvodnog ciklusa provjerna ispitivanja moraju se
provesti na točki loma određenoj u točki 3.1.1.1.

3.1.1.3 Provjerno ispitivanje provodi se u početku svakoga proizvodnog
ciklusa ili nakon promjene boje.

3.1.1.4 Tijekom proizvodnog ciklusa provodi se provjerno ispitivanje
s ovom najmanjom učestalošću:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kaljena        vjetrobranska   stakla | Kaljena stakla     različita od  vjetrobranskih | Obrađena slojevita   vjetrobranska   stakla |
| Ps Ł200: jedno    po proizvodnom       ciklusu | Pr Ł 500: jedno     po smjeni | 0,1 % po tipu |
| Ps > 200: jedno     svakih četiri sata    proizvodnje | Pr > 500: dva    po smjeni |

3.1.1.5 Provjerno ispitivanje provodi se na kraju proizvodnog ciklusa
na jednom od posljednjih proizvedenih stakala.

3.1.1.6 Ako je Pr < 20, treba provesti samo jedno ispitivanje fragmentacije
po proizvodnome ciklusu.

3.1.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati uključujući i rezultate bez fotodokumentacije.

Osim toga, mora se uraditi jedan zapis na fotoosjetljivom papiru po
smjeni, osim za Pr < 500; u tome se slučaju radi samo jedan zapis po
proizvodnome ciklusu.

3.2 Ispitivanje na udar modelom glave

3.2.1 Ispitivanja

Provjera se provodi na uzorku koji najmanje odgovara vrijednosti od
0,5 % dnevne proizvodnje slojevitoga vjetrobranskog stakla na jednoj proizvodnoj
liniji i najviše na 15 vjetrobranskih stakala dnevno.

Izabrani uzorci moraju predstavljati proizvodnju različitih tipova vjetrobranskog
stakla.

Ta se ispitivanja mogu zamijeniti ispitivanjem kuglom od 2 260 g (vidi
gornju točku 3.3) uz suglasnost mjerodavne ustanove. Ispitivanje na udar
modelom glave u svim slučajevima provodi se na najmanje dva uzorka za svaki
razred debljine.

3.2.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.3 Udar kuglom od 2 260 g

3.3.1 Ispitivanje

Provjera se provodi najmanje jednom mjesečno za svaki razred debljine.

3.3.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.4 Udar kuglom od 227 g

3.4.1 Ispitivanje

Ispitni komadi se režu iz uzoraka. Međutim, iz praktičnih razloga ispitivanja
se mogu povesti na gotovim proizvodima ili na njihovim dijelovima. Provjera
se provodi na uzorku koji odgovara najmanje količini od 0,5 % proizvodnje
jedne smjene, a najviše na 10 uzoraka dnevno

3.4.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.5 Ispitivanje otpornosti na visoku temperaturu

3.5.1 Ispitivanje

Ispitni komadi se režu iz uzoraka. Međutim, iz praktičnih razloga ispitivanja
se mogu povesti na gotovim proizvodima ili na njihovim dijelovima. Njihov
odabir treba izvršiti tako da se svi međuslojevi ispitaju proporcionalno
njihovoj uporabi:

Provjera se provodi najmanje na tri uzorka po boji međusloja uzeta iz
dnevne proizvodnje.

3.5.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.6 Propuštanje svjetlosti

3.6.1 Ispitivanja

Reprezentativni uzorci obojenih gotovih proizvoda moraju se podvrgnuti
ovomu ispitivanju. provjera se provodi barem na početku svakoga proizvodnog
ciklusa ako postoji bilo kakva promjena značajka stakla koja utječe na
rezultate ispitivanja.

Od tog ispitivanja izuzimaju se sigurnosna stakla čije propuštanje svjetlosti
izmjereno tijekom homologacijskog ispitivanja, nije veća od 80 % u slučaju
vjetrobranskih stakala i nije niže od 75 % u slučaju stakala različitih
od vjetrobranskih te stakala lV. kategorije.

Umjesto ispitivanja za kaljena stakla, isporučitelj stakala može podnijeti
potvrdu (certifikat) kojom potvrđuje sukladnost stakla s gornjim odredbama.

3.6.2 Rezultati

Vrijednost propuštanja svjetlosti mora se zapisati. Osim toga, za vjetrobranska
stakla s pojasovima za zatamnjenje/zasjenjenje mora se provjeriti, s crteža
navedenih u točki 3.2.1.2.2.4 ovoga pravilnika jesu li ti pojasovi izvan
područja B ili u području l. ovisno o kategoriji vozila za koju je vjetrobransko
staklo namijenjeno.

3.7 Optičko izobličenje i izdvajanje sekundarnog lika

3.7.1 Ispitivanja

Svako se vjetrobransko staklo provjerava s obzirom na prisutnost vidljivih
nedostataka. Osim toga, upotrebom metoda iz ovoga pravilnika, ili bilo
koje metode koja daje slične rezultate, moraju se provesti mjerenja u različitim
područjima vidnoga polja na osnovi sljedeće najmanje učestalosti:

- kad je Ps Ł 200, jedan uzorak po smjeni

- kad je Ps > 200, dva uzorkak po smjeni

- 1 % od cijele proizvodnje na uzorcima uzetim tako da predstavljaju
cijelu proizvodnju.

3.7.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.8 Ispitivanje otpornosti na grebenje

3.8.1 Ispitivanja

Samo stakla s plastičnim prevlakama i staklenoplastična sigurnosna stakla
podvrgavaju se ovom ispitivanju. Provjera se provodi najmanje jedanput
mjesečno za tip plastike koji se upotrebljava za prevlaku ili kao međusloj.

3.8.2 Rezultati

Rezultati rasipanja svjetlosti moraju se zapisati.

3.9 Ispitivanje otpornosti na vlagu

3.9.1 Ispitivanja

Samo stakla s plastičnim prevlakama i staklenoplastična sigurnosna stakla
podvrgavaju se ovomu ispitivanju. Provjera se provodi najmanje jedanput
mjesečno za tip plastike koji se upotrebljava za prevlaku ili kao međusloj.

3.9.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

3.10 Ispitivanje otpornosti na kemijska sredstva

3.10.1 Ispitivanja

Samo stakla s plastičnim prevlakama i staklenoplastična sigurnosna stakla
podvrgavaju se ovomu ispitivanju. Provjera se provodi najmanje jedanput
mjesečno za tip plastike koji se upotrebljava za prevlaku ili kao međusloj.

3.10.2 Rezultati

Svi rezultati moraju se zapisati.

Naredba, NN 122/1999-1967
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)